54 



Die berechneten Schwefelmengen für €u, Äg und Fe sind : 



Cu 13,46 43,60 15,28 46,14 19,04 



Ag 4,27 3,56 2,46 4,79 0,44 



Fe — 4,20 4,32 1,47 0,42 



17,73 18,36 19,06 19,40 19,90 



Wird das Eisen als Bisulfuret berechnet, so erhält man 



19,56 20,38 20,87 20,32 

 Im Ganzen ist: 



1 = Äg 4- 3Gu 



2 = Äg + 4€u 



3 = Äg + 6€u 



4 = Äg + 9€u 



Domeyko: Ann. Mines IV. Ser. 111,9. — Sander: Pogg. Ann. XL, 313. — 

 Stromeyer: Gott. gel. Anzeigen 1816. Schwgg. J. XIX, 325. 



Jalpait. 



So hat Breithaupt ein ähnliches regulär krystallisirtes und nach den 

 Würfelflächen spaltbares Mineral von Jalpa in Mexiko genannt, dessen sp. G. 

 = 6,877—6,890 ist, und welches nach R. Richter enthält: 

 Schwefel 14,36 



Kupfer 4 3,4 2 = 3,31 Schwefel 

 Silber 71,51 = 10,59 „ 

 Eisen 0,79 = o,45 ,, 



99,78 U,35 

 Da sich die Schwefelmengen von Kupfer- und Silbersulfuret = 4:3 ver- 

 halten, so ist das Mineral eine isomorphe Mischung von 1 At. des ersteren und 

 3 At. des letzteren, welche die reguläre Form der beiden Glieder besitzt, 



3Äg -H €u. 

 Berechnet : 

 4 At. Schwefel = 800,0 = 14,18 



2 - Kupfer = 793,2 = 4 4,06 



3 - Silber = 4050,0 = 74,76 



5643,2 400. 

 Breithaupt: Berg- u. hütt. Ztg. 1858. No. 11. 



Cuproplumbit. 



Schmilzt v. d. L. unter Aufwallen, entwickelt schweflige S. und beschlägt 

 die Kohle gelb und weiss. Giebt mit Soda ein kupferhaltiges Bleikorn. 



Dieses von Breithaupt beschriebene Erz aus Chile (sp. G. = 6,428) ent- 

 hält nach der Löthrohrprobe Plattner 's: 



